407 



Endlich bespricht der Vf. die Abweichungen, die sich bei ver- 

 ändertem Zinicgehalt in der Menge des durch Wasser Zer- 

 setzung gewonnenen Wasserstoffs ergeben. 200 Gramm der ver- 

 schiedenen Legirungen wurden mit Wasser geitocht und das Gas über Wasser 

 aufgefangen. Die Kubikcenlimeter bei 20" C. ergibt die Columne I. Ferner 

 wurden die Legirungen alle in bestimmter Form ausgegossen und so mit Was- 

 ser geiiocht; die Resultate hinsichtlich des entwickelten WasserstolTgases gibt 

 Columa 2. Endlich wurden die granulirten Legirungen mit Platinchlorid 

 behandelt, nach gehöriger Einwirkung aber das Platinchlorid 

 weggewaschen. Dies vermehrt die Ausbeute an WasserstofTausserordenllich, 

 wie aus Columna 3 ersichtlich. Bis 40 % Zink wächst die Menge des ent- 

 wickelten Wasserstoffs nicht bedeutend. Bei 42% Zink aber tritt ein 

 bedeutendes Maximum ein; man vergleiche hierzu die folgenden Zahlen, 

 und beachte, dass reines Zink allein schon im Stande ist, wie die erste 

 Reihe ergibt, Wasser beim Kochen in seine Be s tan d t he ile zu 

 zerlegen. 



Interssant ist es, dass Cooke die Angabe von Deville (Corapt. rend. 

 14 Aoüt 1854) bestätigt, wonach reines Zink in der Siedhitze das Wasser zer- 

 setzt. Cooke basirt auf diese Thatsache folgendes neue Verfahren, rei- 

 nes Wasserstoffgas zu bereiten. Er stellt die Legirung mit 430/0 

 Zink dar, granulirt sorgfältig und bringt sie in eine Porzellanschale. Hierauf 

 übergiesst er sie mit gewöhnlicher Chlorwasserstoffsäure und wartet, bis die 

 Gasentwicklung aufhört, dann aber wäscht er die Körner mit Wasser sorgfältig 

 aus, um alles Chlorzink zu entfernen. Nun wird mit heissem Wasser übergös- 

 sen und auf diese Weise konnte aus 500 Gramm der Legirung während eines 

 ganzen Winters reines , geruchloses Wasserstoffgas gewonnen werden , wobei zu 

 bemerken, dass die Entwicklung, wenn auch etwas schwächer, noch bei 4" G. 

 fortdauert. Soweit die Thatsachen, welche Cooke angibt. Es handelt sich nun 

 darum, zu erklären, wie Krystalle von SbZns bei ganz abweichen- 

 dern Zinkgehalt doch gleiche Kry stallform zeigen können, 

 Folgende Wege könnten dazu eingeschlageu werden: 1) der Ueberscbuss an Zink 



